10 H. Brand, Der Kristallisations verlauf im ternären System 



1. Das binäre System Cadmiumbromid— Kalium-' 



bromid. 



Die den Kristallisationsvorgang in den geschmolzenen 

 Mischungen aus Cadmiumbromid und Kaliumbromid charakteri- 

 sierenden und aus Abkühlungsversuchen gewonnenen 

 Temperaturen sind in Tabelle 1 und Fig. 1 zusammengestellt. 



Tabelle 1. Konzentrations -Temperatur -Diagramm der Mischungen 

 aus Cadmiumbromid und Kaliumbromid. 



INo. 



Gehalt 



Molekül- 

 prozente 



an KBr 



Gewichts- 

 prozente 



Beginn 

 der Kristalli- 

 sation 



Eutektische 

 Kristalli- 

 sation 



Dauer der 

 eutekt. Kri- 

 stallisation 



bc PQ 

 | W 



22 *-> 



Dauer der 

 Umsetzung 



\ 



o 







567° 











2 



10 



4 63 



536 



344° 



100 (sec) 







3 



20 



9,85 



508 



344 



200 







4 



25 



12 72 



488 



345 



230 







5 



30 



15,78 



464 



345 



280 



— 





6 



40 



22,57 



397 



346 



340 







7 



48 



28,75 



350 



345 



130 







8 



50 



30,42 



354 











9 



55 



.34,83 



348 



304 



100 







10 



60 



39,61 



329 



305 



200 







11 



65 



44,81 



315 



305 



520 







12 



661 



46,65 



319 



304 



450 







13 



70 



50,50 



443 



304 



400 



323° 



50 (sec) 



14 



73,3 



54,55 



514 



305 



300 



325 



80 



15 



75 



56,74 



544 



303 



250 



324 



100 



16 



80 



63,62 



605 



304 



210 



325 



120 



17 



85 



71,24 



652 



306 



150 



324 



90 



18 



90 



79,74 



682 



304 



120 



324 



80 



19 



95 



89,25 



712 



300 



40 



322 



50 



20 



100 



100 



735 











Das Existenzgebiet der homogenen flüssigen Phasen wird 

 durch die Kristallisationskurve ApDquB begrenzt, 

 die sich aus vier Ästen zusammensetzt, von denen jeder einer 

 kristallisierten Phase entspricht. Es treten demnach außer den 

 beiden Komponenten noch zwei neue Kristallarten auf. Merk- 

 liche Mischfähigkeit im festen Zustande zeigt sich nicht. 



Als erste neue Kristallart bildet sich das 



